130 



Legierungen 



Diagramm in 2 Systemescheiden. Statt (lessen 

 sieht man, daB die Erstarrungslinie mit einer 

 geringen Richtungsanderung von B zum 

 eutektischen Punkt herabsteigt. Von B bis 

 D scheidet sich die Komponente B ab, von 

 D bis C die Verbindung A m B n . Bei der dem 

 Punkt D entsprechenden Temperatur findet 

 zwischen den ausgeschiedenen Kristallen und 

 der Schmelze eine Keaktion unter Bildung 

 der Verbindung A m B n statt. 



Diese Reaktion hat nun Tammann be- 

 niitzt, um die Zusammensetzung der Ver- 

 bindung zu ermitteln: Auf den Abkuhmngs- 

 kurven zeigt sich infolge der Reaktion ein 

 Haltepunkt von grb'Berer oder geringerer 

 Dauer. Tragt man diese Zeiten senkrecht 

 auf der Umwandlungslinie We auf, so erhalt 

 man ein Dreieck, dessen Spitze der Ver- 

 bindung entspricht. 



Ein weiteres Kriterium fand Tammann 

 darin, daB bei dieser Konzentration die 

 eutektische Linie aufhoren muB: das Ende 

 der eutektischen Linie kann aber graphisch 

 extrapoliert werden, wenn man die eutek- 

 tischen Haltezeiten in derselben Weise auf der 

 eutektischen Linie auftragt. 



Dieser Fall wird als ,,Fall des verdeckten 

 Maximums" bezeichnet. 



Sind die beiden Komponenten in fliis- 

 sigem Zustand nur partiell mischbar, 

 so tret en bei alien Diagrammen entsprechende 

 Aenderungen ein. In Figur 12 ist der Fall 



Gewichtsprozente B 

 Fig. 12. 



100 



eines einfachen eutektischen Diagramms dar- 

 gestellt. Bei einer bestimmten Temperatur 

 tritt neben der gesattigten Losung von A in B 

 eine solche von B in A auf, bei weiterer Ent- 

 ziehung von Warme wird bei gleichbleibender 

 Temperatur jene ganz aufgebraucht. 



Auch im festen Zustand ko'nnen 

 reine Stoffe und Verbindungen noch Verande- 

 rungen erleiden, die oft mit betrachtlichen 

 Warmetonungen verknupft sind und so in 

 derselben Weise wie die Erstarrungserschei- 



nungen zur Aufnahme von Abkuhlungskurven 

 und Diagrammeu bentitzt werden konnen. 

 Ja man ist sogar in manchen Fallen genotigt, 

 Reaktionen im festen Zustand anzimehmen. 

 Die umkehrbaren Umwandlungen im festen 

 Zustand sind in jeder Beziehung den Aende- 

 rungen des Aggregatzustandes gleichzustellen. 

 Sie sind wie diese bei einem bestimmten 

 Druck an eine bestimmte Temperatur ge- 

 bunden, sie erleiden w r ie der Schmelzpunkt 

 durch Zusatze Depressionen. 



Ein Beispiel fiir die Umwandlungen eines 

 reinen Stoffs sind die Modifikationen des 

 Eisens, a-, /?- und y-Eisen. Die Umwand- 

 lungspunkte lieo-en bei 780 und 880. Erst 

 unterhalb 780, in seiner a-Form, ist 

 das Eisen magnetisch. 



Figur 13 zeigt die Umwandlung einer 



Gewichtsprozente B 10 

 Fig. 13. 



Gewichtsprozente B 100 

 AmiBn 



Fig. 14. 



1 



Komponente, Figur 14 die Bildung einer Ver- 

 bindung. Beweis in beiden Fallen, wie bei 

 dem ,,verdeckten Maximum": die Lage 

 des Maximums der Warmetonung. 



Figur 15 zeigt die Umwandlungen bei 

 Legierungen von vb'lliger Mischbarkeit im 

 festeu Zustand. 

 Nach der Erstai- 

 rung liegen beide 

 Komponenten in 

 Mischkristallen der 

 /3-Form vor. Die 

 a-Formen sollen 

 gleichfalls in jedem 

 Verhaltnis misch- 

 bar sein. Man hat 

 dann eine Wieder- 

 holung der Ver- 

 haltnisse beim Er- 

 starrungsvorgang : 

 Umwandlung einer 

 homogenen Losung 

 in eine andere 

 homogene Losung. 

 Beide Vorgange werden durch dasselbe Dia- 

 gramm dargestellt (Fig. 15). Die 1-Kurve 



3 

 -o 



(D 

 5 



Gewichtsprozente B 100 



Fig. 15. 



